RICERCHE SOPRA SOSTANZE DIAMAGNETICHE E DEBOLMENTE MAGNETICHE 33 



NOTA 



Sui momenti subiti da elissoidi magnetici 

 in un campo uniforme. 



a) La misura dei momenti che elissoidi magnetici subiscono in un campo uni- 

 torme si può fare con tutta facilità per l'entità delle grandezze che ivi intervengono. 

 Per contro dai momenti stessi non si possono dedurre valori assoluti molto sicuri della 

 suscettibilità magnetica, o criterii molto approssimati sulla variazione di essa in 

 funzione della forza, per l'azione preponderante delle masse magnetiche indotte alla 

 superficie, che rendono molto incerto il calcolo della forza interna. Non si può ovviare 

 a ciò, che adottando forme elissoidiche con una eccentricità notevole, per ridurre al 

 minimo la forza smagnetizzante in una delle direzioni. Conviene inoltre, procedendo 

 ad una verifica sperimentale di questa natura, scegliere le sostanze che hanno il 

 coefficiente di magnetizzazione meno alto. 



Perciò io non riferirò qui che alcune delle misure eseguite con campioni di nichel 

 ricavati da una lamina di J /« mm - di spessore e da un filo di 2 mm. di diametro 

 della fabbrica Merck in Darmstadt, sebbene le ricerche siano state estese al cobalto, 

 all'acciaio ed a ferro dolce in lamine sottilissime. Ma il primo si presta meno bene 

 alla lavorazione; il secondo ha una magnetizzazione residua troppo elevata; il terzo 

 finalmente ha una suscettibilità di gran lunga troppo grande, perchè la forma non 

 giuochi la parte più importante nel fenomeno. 



Il confronto dei momenti misurati e calcolati teoricamente è reso più laborioso 

 dalla pronunciata variabilità del coefficiente di magnetizzazione, in funzione della 

 forza, e dalla necessità di collocare Felissoide in posizione dissimmetrica rispetto 

 alla direzione di questa. Per evitare difatti la complicazione dei momenti dovuta 

 alle correnti indotte ed all'isteresi, quando l'elissoide- si facesse oscillare attorno ad 

 una posizione media parallela alla direzione del campo ; conviene ricorrere al metodo 

 di misura delle deviazioni già ripetutamente accennato, dove l'asse dell'elissoide fa 

 originariamente colla forza un angolo di 45°. Evidentemente però allora la magnetiz- 

 zazione è diversa da quella che la stessa forza esterna provocherebbe se essa coinci- 

 desse in direzione coll'asse, come accade in tutte le misure magnetometriche e balistiche. 



Serie IL Tom. XLVII. e 



